DES Sciences. 6^} 



doivent néceflàirement perdre beaucoup de ieur a<?l:ivité : par 

 conféquent, lorfque toutes ces parties fe trouvent mêlées en- 

 fembie, elles doivent s'éteindre en des temps inégaux. II 

 s'enfuit auffi de ce que le plâtre contient Ton ciment, qu'il 

 peut commencer à acquérir une efpèce de folidité avant d'être 

 parfaitement éteint; car comme il ne faut que deux condi- 

 tions pour que la chaux puilîe fe durcir avec le fable , favoir, 

 qu'elle foit d'abord imprégnée d'une certaine quantité d'eau, 

 & qu'après avoir été mêlée avec le fable , elle perde ce qu'elle 

 en a de trop & qui lui donne une confilhnce molle, on voit 

 que les parties du plâtre qui auront été éteintes les premières, 

 venant à perdre une portion de leur humidité (uperflue à 

 mefure que les autres la leur enlèveront en s'éteignant, com- 

 menceront à faire corps & à fe joindre les unes aux autres.- 

 Cela pofé , rien n'eil û facile que d'apercevoir pourquoi 

 le plâtre fe gonfîe en Ce durciflant; cet effet dépend unique- 

 ment des parties qui s'éteignent après coup, & qui ne pou- 

 vant, comme nous l'avons vii, abforber i'humidité fans aug- 

 menter de volume, preflent & fbûlevent celles dont elles 

 font environnées, en forte que toute la malîë augmente dans 

 ks différentes dimenfions. 



Piufieurs remarques confirment ce que j'avance à ce fîijet: 

 j'ai obfervé que ce gonflement du plâtre , lorfqu'il e(t bien 

 vif& nouvellement cuit, ne fe fait que peu de temps après 

 qu'on y a mêlé l'eau , & qu'il n'efl; bien fenfible qu'environ 

 pendant deux heures , à dater du moment qu'on a gâché le 

 plâtre; qu'il devient moins grand à mefure qu'on s'éloigne 

 de ce terme ; que dans le temps qu'il eft dans fa plus grande 

 force, c'eft-à-dire , dans le premier quart d'heure, on s'aper- 

 çoit aifément d'une douce chaleur, en appliquant la main fur 

 le plâtre, fur-tout û le temps eu froid; preuve fenfible que 

 l'extinélion des parties calcinées du plâtre, continue à fe faire 

 pour lors ; que ce gonflement efl: d'autant plus ou moins 

 prompt & lent, fuivant la température de l'air & le degré 

 de bonté du plâtre , le gonflement du plâtre nouvellement 

 cuit & gâché dans un temps chaud, le failânt plus rapidement 



Sfff iij; 



